46 LTQUATIE (ONGELLJKSLACHTIGHEID) 



Afgezien van enkele onregelmatigheden, in hun geheel zeer goede 

 uitkomsten dus, geheel in overeenstemming met hetgeen wij kunnen 

 verwachten. Het gehalte der buitenzijde is bij alle proeven (behalve 

 de laatste zijn alle rijker aan zilver dan het eutektikum) voort- 

 durend iets geringer dan dat der smelt; bij de laatste proef waarbij 

 wij stellig aan de andere zijde van het eutektikum zijn, is het 

 omgekeerde bet geval. Ook is alleen bij de laatste de waarde 

 b — a negatief, bij alle overige positief. Zeer duidelijk is verder de 

 eerste toeneming van de liquatie bij vrij gelijke omstandigheden 

 der proeven, van af zeer hoog zilver in de richting van grooter 

 loodrijkdom en eene daling daarna weder, totdat zij bij het eutek- 

 tikum door heengaat. x ) 



Zooals reeds werd gezegd zijn onderzoekingen over metaalver- 

 deeling in zilver-loodlegeeringen van laag zilvergehalte (werklood) 

 zeer talrijk. Het zou te ver voeren ze alle 2 ) aan te halen. Dit 

 is ook onnoodig omdat de hier genoemde onderling geheel over- 

 eenstemmen wat betreft de wijze waarop het zilvergehalte in ééne 

 richting toegenomen, in de andere afgenomen is. En tevens vol- 

 doen zij weder geheel aan de eischen welke uit de stolfiguur 

 werden afgeleid. Slechts de proeven van Rath mogen als voorbeeld 

 vermelding vinden. Deze goot lood met een gemiddeld zilver- 

 gehalte van + 0.5 °/ in een van boven open ijzeren vorm. De 

 metaalblokken werden na bekoeling vertikaal over de breedte op 

 4 plaatsen, even ver van elkaar gelegen, doorgezaagd. Daarna werd 

 op elk snijvlak systematisch een groot aantal proeven verricht, wier 

 uitkomsten opgenomen zijn in de afbeeldingen der snijvlakken in 

 Fig. 18, 19, 20 en 21. De bovenste cijfers stellen het zilvergehalte 

 voor in ounces (31.1 gram) per ton; de onderste cijfers geven de 

 hoeveelheden goud, tevens aanwezig, aan, die hier buiten beschou- 



J ) Levol beschrijft nog een proefneming, die als een voorbeeld eener sterk uitgesproken 

 „zwaartekrachtsliquatie" kan dienen. Hij hield eenigen tijd in een U-buis een legeering 

 van lood met 6.5 % zilver gesmolten. Na zeer langzame stolling analyseerde hij de le- 

 geering op verschillende hoogte. Daar nu bij dit gehalte eerst zilver en daarna eutek- 

 tikum moet kristalliseeren en het eerste soortelijk lichter is dan de smelt, zal het trach- 

 ten naar de bovenlagen te stijgen. Er werd gevonden, in overeenstemming hiermede, 

 als samenstelling boven in het eene been 10.2 en 7.8%) i n het andere 6.9 en 6.3 %i 

 terwijl het beneden in de U-huis was gedaald tot 2.6 %• 



2 ) Hofmann. Metallurgy of Lead 244 (1893). 



Piquet. Zie Roswag. Désargentation du plomb. 127 (1884). 



Kempf en Nenninger. Eng. and Min. Journal 34, 6 (1882). 



Torrey en Eaton. Eng. and Min. Journal 42, 453 (1886). 



Raht. Mineral Industry, 3, 414 (1894). 



Neumann. Chem. Zeit. 21, 1024 (1897), geeft een overzicht. 



Asbeck. Chem. Zeit. 29, 78 (1905). 



